(237) 



» L'alliage à 87, 5 pour 100 se transforme à une température plus élevée. 

 Cependant, cet alliage montre déjà, pour les températures atteintes dans 

 les mesures, une petite modification dans la loi des dilatations. On peut en 

 effet représenter le coefficient de dilatation entre 0° et 220" par les deux 

 formules suivantes : 



Coefflcicnls vrais à T°. 



3,457-0,0129 T 



2,87 -(-0,0011 (T — i5o) 



» Les alliages les moins dilatables, réservés pour des expériences de 

 durée, n'ont pu être chauffés à des températures élevées; mais on peut 

 conclure, par analogie, qu'ils ne commencent a éprouver une variation 

 sensible dans la loi de leur dilatation qu'à partir de 180° environ. 



» Résistance électrique. — La résistance spécifique de ces alliages est 

 élevée. Elle est généralement comprise entre 80 et 90 microhms-centi- 

 mètres, et varie peu d'un alliage à l'autre. La résistance varie régulière- 

 ment avec la température même pendant la transformation magnétique. 

 J'ai mesuré avec soin, et pour un grand nombre de températures, la résis- 

 tance de plusieurs alliages entre 20" et i5o°. Les uns sortaient de la trans- 

 formation aux températures les plus basses des mesures. Pour d'autres, la 

 transformation était entièrement comprise dans l'intervalle des expé- 

 riences. D'autres enfin commençaient à se transformer un peu au-dessus 

 de la température extrême. Pour tous ces alliages, la résistance a pu être 

 représentée, dans tout l'intervalle dans lequel j'ai opéré, par une fonction 

 du deuxième degré dont le deuxième terme est très petit. 



» Les alliages les moins dilatables varient plus que les alliages très dila- 

 tables. 



